la plus basique, ce qui est bien naturel en raison du grand excès de cbaux 

 contenu dans la chaux du Tlieil, les chiffres précédents peuvent être ainsi 

 groupés : 



Silice 2'»70 )„ ., , /o ro 



Chaux 2b, 88 ( ' ^ 



Cliiuix (à rét.it (l'aluminale. . 3,i8 | ., . , , f -• 



. ^ , , r ' fi Aliiminale (le chaux. .. . 5,1» 



Alumine et oxyne de fer i ,()5 ' 



Magnésie o , fiS 



54,39 



» Si l'on se reporte, en effet, à la composition du pouzzo-portland, 21,70 

 de silice exigeraient, pour former ce composé, 27 de chaux, uotnbre aussi 

 voisin que possible du nombre 26,88, qui correspond à l'analyse précé- 

 dente. Les insolubles de la chaux du Theil sont donc formés de pouzzo-port- 

 land mélangé d'une faible quantité d'aluminate de chaux et de magnésie. 

 Déplus, ces insolubles, séchés au rouge sombre, ont la propriété de faire 

 prise à nouveau et de durcir progressivement, comme le ferait le meilleur 

 portland. 



» Mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est que ce pouzzo-portland prend 

 directement naissance, sans excès de chaux libre, dans la cuisson de la 

 chaux duTheil, probablement sous l'influence d'une surcuisson. MM. Pavin 

 de Lafarge, qui exploitent les calcaires du Tlieil, ont, en effet, observé de- 

 puis longtemps qu'il se forme, dans la préparation de leur chaux, des 

 grappiers qui ne s'éteignent pas dans l'eau et qu'il leur est ainsi facile de 

 séparer au moment de l'extinction : ces grappiers sont susceptibles de 

 donner un excellent ciment portland. Quoique j'aie analysé moi-même 

 avec soin ces grappiers et ces ciments, je préfère ici donner l'analyse qui en 

 a été faite au laboratoire des Ponts et Chaussées, par les soins de M. Hervé 

 Mangon et de M. Durand-Claye : 



Acide carbonique, eau et produits non dosés ( ' ) <S,6o 



Silice 35,75 



Chaux 4'i>70 



Chaux 7'4o 



Alumine et oxyde de fer . . . . 4 j55 

 Magnésie 



Pouzzo-portland... 7^»45 

 Aluminatede chaux. i 1 ,g5 



1 00 , 00 



(') Notice mir la chaux éminemment hydrauliques de Lafarge, 1878, chez P. Dupont. 

 Je dois adresser ici mes remerciements à MM. Pavin de Lafarge, qui ont bien voulu mettre à 

 ma disposition de nombreux échantillons. 



